( I' I- ) 

 fermaient 69, V3 pour 100 de chlorure de zinc anhydre et 3o,47 pour 100 

 d'eau, d'où Ton calcule qu'une partie d'eau dissout à 0° environ i2,5 

 parties de chlorure de zinc trihydraté. 



» D'après ce qui précède, on voit qu'une solution aqueuse de chlorure 

 de zinc contenant 71,6 de ce sel anhydre se prend entièrement en masse 

 à o" et qu'une solution ne renfermant plus que 69,53 pour 100 de chlorure 

 de zinc ne donne plus de cristaux à cette même température. Il ne faudrait 

 pas en conclure que, pour obtenir des ci'istaux de chlorure de zinc tri- 

 hydraté, il faille partir d'un liquide dont la composition soit bien fixe et 

 comprise entre 71,6 et 69, 53 de chlorure de zinc. Une solution plus riche 

 en chlorure de zinc dépose tout d'abord du chlorure trihydraté. J'ai obtenu 

 ainsi de beaux cristaux de ce sel avec une solution contenant 74 pour 100 

 de chlorure de zinc. Ce n'est qu'après un séjour prolongé dans la glace 

 qu'un semblable liquide se prend en une masse composée de plusieurs 

 hydrates différents. 



» 2° Composé ZnCA- + 2H-O. — Une solution de chlorure de zinc con- 

 tenant 79,9 de ce sel se prend en masse à 0°, mais après lui temps fort 

 long. En abandonnant cette masse à la température ordinaire (16"), on 

 constate qu'elle entre peu à peu en fusion. En décantant le liquide de fusion 

 au fur et à mesure, il reste des cristaux infusibles à la température de iG". 

 Deux produits différents se sont donc déposés à 0°, dont l'un est fusible 

 au-dessous de 16°. En analysant successivement des échantillons du liquide 

 de fusion aux divers moments de la fusion, on constate qu'ils contiennent 

 tout d'abord 77,9 pour 100 de chlorure de zinc, puis successivement 78,6; 

 78,9; 78,7, etc. Le liquide de fusion a donc, sauf au premier moment, une 

 composition constante qui répond à la formule ZnCP-t- 2H-O. Ce com- 

 posé renferme, en effet, 79,07 de chlorure de zinc. 



)) 3° Composé (Zïi Ci- y -+- 3H-0. — Quant aux cristaux infusibles vers 16°, 

 on les a isolés sur une plaque de porcelaine dégourdie et séchés. Mis dans 

 un tube de verre, on constate qu'ils fondent à la chaleur de la main. Ils ont 

 donné à l'analyse les résultats suivants : 



Z11CI-. 

 H-0.. 



